

246 



ende, skal briste vecl sin egen vsegt. Dens st0rrelse faar man af f0lgende 

 proportion: 



1 (meter) : p = X : P 



) 



i hvilken ligning p angiver vsegten af 1 m. traad udtrykt i gram og P 

 er brudbelastningen udtrykt i kilogram. 



Efter denne ligning faar man bristningslsengden X direkte udtrykt 

 i kilometer. 



Efter disse mere alminclelige betragtninger skal de enkelte fors0g 

 omtales nsermere. Disses resultater er tabellarisk udf0rt ; hvorfor lien- 

 vises til samme. Fors0gene gik ucl paa at faa en sammenligning mellem 

 de enkelte prsepareringsmaader, idet man fors0gte at ordne fors0gs- 

 betingelserne saa systematisk, at man af resultaterne kunde trsekke en 

 slutning paa hver enkelt betingelses indflydelse paa garnets varighed; 

 dette er ogsaa i det store og hele opnaaet, men kun derigjennem, at 

 fors0gene blev udf0rt i to forskjellige rsekker; f0rst blev den ene fors0gs- 

 rsekke og, efter at resultaterne af denne clelvis forelaa, den anden, der 

 quasi skulde vsere et supplement til den forste. Da betingelserne, under 

 hvilke disse to fors0gsrsekker foretoges, i alt og et var lige, kan de 

 enkelte fors0g meget godt sammenlignes med hinanden; begge udgj0r 



I tabellen er de den f0rste rsekke 



til den anden med 



i grunden en fortl0bcnde rsekke. 

 tilli0rende fors0g betegnede 



med merket a. de 



merket b. 



Betragter man brudbelastningen af cle kun med garvestof prseparerede 

 garn, og sammenligner man hermed de forst med garvestof og saa med 

 oksydationsblandingen af kobbervitriol og ehromsurt kali behandlede 

 garn, saa ser man en slaaende forskjel efter opbevaringen i sj0vancl. 

 Kun for quebrachoens vedkommende gaar resultaterne i den modsatte 

 retning, af disse var ogsaa to pr0ver gaaet tabt; maaske foreligger her 

 en forbytning. For quebrachoens vedkommende er altsaa resultaterne 

 upaalidelig og ufuldstsendig ; ved alle de 0vrige derimod er der en fast 



at behandlin gen med oksydationsblandingen i h0i 



regel, 



grad for0ger garvestoffets beskyttende virkning. 



Efter 7 



uger var cle kun med garvestof barkede garn fuldstsendig raad- 

 den, hvorimod de ogsaa med oksydationsblandingen behandlede endnu 

 efter 11 ugers forl0b kun var svsekket i mindre grad (catechu og 

 granbark), eller endnu. besad omtrent sin fulde styrke (birkebark, 

 egebark og fornemmelig quercitron). Fors0g no. 13, f0rst barkning med 

 quercitron saa, i et andet koldt bad, med kobbervitriol, viser, at det 

 sidste stof alene ikke 0ger quercitron ens modstandsdygtighed. Fors0g 



no. 14 og 15 (behandling af quercitronfarvet garn med en blancling af 

 ehromsurt kali og chlormangan respektive zinkvitriol) viser, at quercitronens 

 modstandskraft er adskillig 0get, men dog paa langt nser ikke i saa h0i 



f 





E^HHM 



